
$ 2. — Résistance électrique 
Barus et Stroutal ! ont montré que les aciers 
trempés voient diminuer leur résistance électri- 
que à mesure que la température de revenu 
augmente; à 3000, il n’y a plus de changement 
sensible dans la résistance électrique. C’est bien 
ce qu'ont confirmé les essais de M. Maurer ?, qui 
Résistance électrique 
4 



















Austémite homogène 










100 200 300 400 500 600 709 600 
Fig. 97. — Influence du revenu à diverses températures 
sur la résistance électrique de quelques aciers trempés. 
se trouvent résumés dans les courbes de Ja 
figure 97. Ces courbes donnent : d’une part, le 
rapport Rr/Rsoo de la résistance del'acier trempé 
(la température de trempe du métal est indiquée 
sur la courbe) à la résistance du métal recuit à 
8009, et d’autre part la perte en ?/, de la valeur de 
trempe. On remarque que, pour les aciers, et 
_quelles que soientles températures de trempe, la 
courbe est la même; on note qu’à 4000, la perte 
est de 90 ©/,. Pour l'austénite pure, la chute 
brusque se fait entre 300 et 400°. Enfin M. Maurer 
a montré que la résistance électrique d’un acier 
à 1,2 0/, de carbone trempé à l'huile varie bien 
peu. On peut donc dire qu’un acier à troostite ne 
présente pas d’anomalie de résistivité dans le 
revenu, tandis qu’un acier martensitique en pré- 
sente une très accusée entre 300 et 400°, marquant 

1. Geol, Survey, n" 14. 
2. Revue de Métallurgie, Mémoires, 1908, p. 711. 


Léon GUILLET. — LA TREMPE ET LE REVENU 

la transformation du carbone dissous en carbone 
de carbure. 
Car l’on sait bien, d’après ce qui a été dit pour 
la trempe, que c’est là le phénomène caractérisé 
par la variation derésistance électrique. La trans- 
formation de l’austénite en martensite ne peut 
être accusée dans cette mesure, les deux consti= 
tuants contenant le carbone sous le mêmeétat. 
On constate donc l'existence de deux anomalies 
à 150° et à 400° dans les courbes de chauffage 
Magnétisme rémanent 
t 
| 
retanes Benne 

HER TEAAE 




Deviation en cm 







Case real] 
(A RES D RER, CRE I 
LE fr 
ARGENT 
5 
= 
Se À 
EE 
S 3 
= 
SE 
œ 
Q 1 

—— 
100 209 , 300 400 500 600 700 800. 3902 
Fig. 98, — /nfluence du revenu à diverses températures 
sur le magnélisme rémanent de quelques aciers trempés, 
d’aciers trempés; mais, ici encore, on ne voit pas 
neltement la correspondance avec les transfor- 
mations, certains aciers austénitiques n'offrant 
qu'une anomalie à 400°. Sans doute est-on con= 
duit à supposer que la transformation austénite- 
martensite commence vers 1400° et se poursuit 
jusqu’à 400°, température à laquelle commence la 
transformation de la martensite. 
$3. — Magnétisme 
M. Maurer * a tracé des courbes fort intéres- 
santes du magnétisme (fig. 98) avec les différents 
aciers qu'il a étudiés. Généralement les courbes 
tombentassezbrusquementde150à300°, montent 

1. Loc, cit. 
